Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2005-57 (Year: 2005, Number: 57)
Era: 2004-2010
Section: 7. melléklet a 25/2005. (IV. 29.) GKM rendelethez
Paragraph Index: 354

4. Változat Vegyünk egy olyan szálkeveréket, amelynél a nyersanyag-összetétel minõségi meghatározásakor a következõ komponenseket kaptuk: kártolt gyapjú, viszkóz, fehérítetlen pamut. Tegyük fel, hogy a 4. változatot alkalmazva, amikor egyetlen próbadarab keverékébõl egymás után távolítjuk el a két komponenst, a következõ eredményeket kapjuk: 1. A próbadarab száraz tömege az elõkezelés után (m1) = 1,6000 g 2. A maradék száraz tömege az elsõ, lúgos nátriumhipoklorittal történõ kezelés után (viszkóz+pamut) (r1) = 1,4166 g 3. A maradék száraz tömege az r1 maradék második, hangyasav-cinkkloridos kezelése után (pamut) (r2) = 0,6630 g A lúgos nátriumhipokloritos kezelés a viszkóznál nem okoz tömegveszteséget, de a fehérítetlen pamut vesztesége 3%, tehát d1 = 1,0 és d2 = 1,03. A hangyasavas-cinkkloritos kezelés eredményeként a pamut tömege 4%-kal nõ, így d3 = 1,03×0,96 = 0,9888, kerekítve 0,99, (d3 korrekciós tényezõ a harmadik komponensnek az elsõ és a második reagensben fellépõ tömegveszteségének vagy tömegnövekedésének a figyelembevételére szolgál). Ha a kémiai analízissel kapott értékeket és a korrekciós tényezõket behelyettesítjük az I.8.1.4. szakaszban megadott képletekbe, a következõ eredményt kapjuk: Amint azt már az 1. változatnál bemutattuk, ezeket a százalékokat korrigálni kell az I.8.2. szakaszban megadott képletek szerint. A keverék nyersanyag-összetétele tehát a következõ: viszkóz 48,6% pamut 40,8% gyapjú 10,6% 100,0%

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/bbe38881db364b3df29746531a987dfb5dec0756/dokumentumok/3f9c73e3aaa94d4a7bbcd603fab828e5ec3ef808/letoltes